( 502 ) 



vroegere verhandelingen (Compt. rend. 136. 1450 en 137. 920) geeft 



hij zelf de waarden 840° C. en 845° C. 



De oorzaak van een en ander moet daarin gezocht worden, dat 

 Ag t S bij 950° C. reeds merkbaar dissocieert. In eene stikstof-atmosfeer 



werkende, en zorg dragende, dat liet gas slechts in uiterst langzame 

 beweging is, vindt men deze zwavel even boven de smelt, bij sneller 

 doorstroomen boven in de buis gesublimeerd. Bij 't werken in lucht 

 echter, treedt er roosting van 't sulfide in, en wordt de S tenslotte 

 voor 't grootste deel tot SO., geoxydeerd. De sterke daling van 't 

 smeltpunt Ag^S door sporen Ag, - gelijk zulks uit liet diagram 

 (fig. 2) blijkt, - - verklaart de zeer uiteenloopende opgaven omtrent 

 het smeltpunt. Inderdaad vindt men, indien men niet uiterst voor- 

 zichtig slechts weinig boven 845° C. verhit, bij herhaling van de 

 proef niet alleen een steeds meer en meer dalend stolpunt, maar 

 tevens een aangroeien van den stollingsduur bij 806°. Als smeltpunt 

 voor een zéér zuiver, geanalyseerd en slechts even boven 't smelt- 

 punt verhit Ag.,S, vond ik 842° C. ; - eene waarde, die met de 

 oudere opgaven van Pélabon in goede overeenstemming is. Sporen 

 zwavel waren uit 't gepraecipitèerde produkt eerst door verwarmden 

 toluol verwijderd. 



Men is van meening geweest, dat Ag en Ag t Sin alle verhoudingen 

 samengesmolten konden worden, tot het zoogenaamde „uiëllo". Dat 

 deze meening onjuist is, blijkt daaruit, dal meer dan 10 % S eene 

 splitsing in twee vloeibare lagen tengevolge heeft ; bij toenemend 

 5-gehalte veranderen hunne relatieve massa's ten gunste van de 

 bovenlaag. 



Beide lagen kan men ook na stolling, zeer fraai waarnemen; de 

 scherpbegrensde meniskus bewijst, dat het vloeibare Ag. 2 S wèl, het 

 vloeibare Ag echter niet, aan den wand van 't porceleinen buisje hangt. 



Eene andere kwestie, die zich voordeed is deze, of er in den 

 vasten toestand eenige menging van Ag 2 S en Ag mogelijk is. Vol- 

 gens Fkiedrich en Leroux zou dit niet het geval zijn. Beneden 4 

 a 5 atoomprocenten S kon echter door mij de eutektische tempera- 

 tuur niet meer gevonden worden; er is echter ,ueen reden verder, 

 om vorming van mengkristallen te veronderstellen. 



Stelt men de smeltteinperatuur op 961° C, dan werden bij toe- 

 voegen van S de volgende depressie's gevonden ; 



Bij 2 at. proc. 5 13° 



Bij 5 at. proc. N 44° 



Daar de smeltwarmte bepaald is op 21,1 tot 24,7 Kalorie, zoo 

 zou de kryoskopische konslanle voor gesmolten Ag, voor 100 gram 



